Ueber metamagnetische Legierungen. 
9 
getragen und die Kurve gezeichnet. Aus ihr liess sich dann für 
jede Stromstärke die Feldstärke ablesen. 
Die Messungen wurden für gewöhnlich bei einer Feldstärke 
von 9000 Gauss ausgeführt, die sich mit einer Stromstärke von 
3,05 Amp. erzielen liess. Die folgende Tabelle enthält die ge¬ 
messenen Daten: 
Amp. : Gauss Amp.: Gauss Amp. : Gauss 
0,25 : 1088,14 
2,25 
8023,445 
5,5 : 10663,08 
0,5 : 2229,36 
2,5 
8467,74 
6 : 10924,43 
0,75 : 3476,74 
2,75 
8676,82 
6,5 : 11079,24 
1 :4405,64 
3 
8938,17 
7 : 11288,32 
1,25 : 5383,81 
3,5 
9460,87 
7,5: 11499,4 
1,5 : 6272,4 
4 
.9722,22 
8 : 11656,21 
1,75:7004,18 
4,5 
10035,84 
2 : 7683,69 
5 
10349,46 
0 
Messungen an Kupferzinklegierungen 
Die Reihenfolge der Messungen bestimmte der Prozentgehalt 
an Kupfer. Das unter Borax geschmolzene reine Kupfer, von .dem 
anzunehmen war, dass es annähernd oxydfrei sei, erwies sich als 
diamagnetisch. Die nächste Legierung zeigte noch stärkeren 
Diamagnetismus, und bei den folgenden stieg er mit dem Prozent¬ 
gehalt an Zink auch weiter und war bei einem Gehalt von 50 % 
Kupfer höher gestiegen als bei reinem Zink, so dass also ein be¬ 
stimmtes Maximum und dann wieder ein Abfallen der Suszeptibilität 
stattfindet. Die folgende Tabelle enthält in der ersten Vertikal¬ 
reihe die Nummern in der Reihenfolge, in der die Legierungen 
gegossen wurden, in der zweiten die Prozentgehalte an Kupfer, 
in der dritten die spezifischen Gewichte und in der vierten die 
gemessenen und nach der vereinfachten Formel berechneten 
Magnetisierungskoeffizienten x. multipliziert mit 101 
No. 
Cu % 
spez. Gew. 
X. • 10 1 
Serie 
1 
100 
8,20 
0,32 
I 
2 
94,33 
8,83 
0,53 
I 
3 
90,34 
8,71 
0,59 
I 
4 
' 87,59 
8,66 
0,698 
I 
149 
